SÉANCE DU l6 DÉCEMBRE 1907. 1281 



Jo suis [laiii d'un acier exlra-doux répondaiil à la coiiipusiliou suixaiile : 



C 0,1a 



Si o,o3 



S 0,02 



Pli 0,018 



Mu 0,35 



Cet acier a été fabriqué spécialement pour celte élude par M. Worth, 

 directeur des usines de Denain et Anzin; sa composition avait été choisie de 

 façon à avoir un métal dont les points criliques fussent nettemenl séparés. 

 Ces derniers ont élé snigneusemenl repérés par la niiHliodc différentielle de 

 Iloherl-Aiislcn. 



Je n'eiilieiai pas dans le détail des expériences qui m'oiil conduit aux conclusions 

 ci-après; on le trouvera tout au long dans le Bulletin de la Société d' encouragement 

 à l'industrie nationale, qui a bien voulu prendre ces recherches sous son haut patro- 

 nage. Je dirai seulement que les expériences sont de très longue durée et exigent cha- 

 cune de i5 à ao jours consécutifs; les essais ont porté sur deux barrettes du naême 

 acier réduites en copeaux sur le tour; pour la barrette I, les dilTérenles passes ont été 

 réunies; pour la barrette II. elles ont été séparées. 



Je résumerai seulement ici les conclusions de cette étude. 



I. Les dégagements gazeux sont en relation étroite avec les points cri- 

 tiques du fer et, à ce point de vue, on peut les diviser en trois parties : 



1° Le dégagement commence à une température variable et mal déter- 

 minée (entre i jo" et 4oo"); la courbe des -j présente un petit minimum 



vers 200° et un petit maximum vers 3oo", température voisine du bleu, mais 

 le dégagement reste faible en valeur absolue jusqu'au point A„. 



2" Entre 5oo" et 600", la courbe des -j offre un grand maximum qui 



s'identifie convenablement avec le point A„, puis s'abaisse rapidement et 

 arrive à un minimum pouvant éti'e voisin de zéro avec la terminaison 

 de Ao. 



3° Le point A, n'a pas diniluence mar(piée pour l'acier considéré. 



4" Le dégagement se relève avec le début de A^,, puis s'abaisse lenlcniiMil 

 et semble se relever de nouveau avec la température. Va\ poussant les essais 

 jusqu'à 1200°, il a été possible d'extraire un volume de gaz égal à 1 1-12 fois 

 le volume de l'acier. 



En d'autres termes, si l'on adopte l'interprétation de M. Osniond rrlative 

 à la signification du point A„, on pourra dire : 



